MINERAIIX. 



experience m'avoit fait connoitre avant ces derniers 

 essais. 



on en constala le poids, qui se trouva augmcnte de soixante-une livres : 

 mais une partie de cette augmentation de poids provient de quelques 

 parcelles de matieres du cement, qui restent attachecs a la surface des 

 barres. M. de Grignou , pour constater precisement I'accroisseinent du 

 poids acquis par la cementation , soumit , dans une experience subse- 

 quente , cinq cents livres de fer en barres bien decap6 , et 11 fit ecurer 

 de meme les barres an sortir de la cementation pour enlever la ma- 

 tiere charbonneuse qui s'y eloit attached , et il se trouva six livres et 

 demie d'excedant , qui ne peut etre atlribue qu'au principe qui con- 

 vertit le fer en acier; principe qui augmente noil seulement le poids 

 du fer , mais encore le volume de dix lignes et demie par cent pouces 

 de longueur des barres , independamment du soulevement de I'eloffe 

 du fer qui forme les ampoules que M. de Grignon attribue a Fair, et 

 meme a Veau interposee dans le fer; et s'il etoit possible d'estimer le 

 poids de cet air et de 1'eau que la violente chaleur fait sortir du fer, le 

 poids additionnel du principe qui se combine au fer dans sa conversion 

 en acier se trouveroit encore plus considerable. 



Le fourneau de Buffon, quoique tres solidemeiit construit , s'etant 

 trouve detruit par l*a violence du feu , M. de Grignon prit le parti d'al- 

 ler a la manufacture de Neronville faire une autre suite d'experiences 

 qui lui donna les memes resultats qu'il avoit oblenus'a Buffon. 



Les differeutes qualites des fers soumis aja cementation onl eprouve 

 des modifications differentes et dependantcs de leur caractere parti- 



culier. 



Le premier effet que Ton apercx>it est celte multitude d'ampoules 

 qui s'clevent sur les surfaces; cette quantite cst d'autant plus grande, 

 que 1'etoffe du fer est plus desunie par des pailles , des gcrfures, et des 

 fen les. 



Les fers les mieux etoffes, dont la pate est plcine et homogene, sont 

 moins sujets aux ampoules : ceux qui n'ont que l'appart?nce d'une 

 belle fabrication , c'est-a-dire qui soiit bien unis , bien sues au dehors, 

 mais dont I'amnage primilif n'a pas bien lie la pale, sont sujets a pro- 

 duire une tres grande quantite de bulles. 



Les fers cemented ne sont pas les seuls qui soient sujets aux am- 

 poules ; les toles et les fers noirs prepares pour 1'etamage sont souvent 

 defectuoux pour les memes causes. 



La couleur blcue , plus on raoins forte, dont se couvrenl les surfaces 



